( 205 ) 



superficie environ , la coloration suit les mmes phases que sur les surfaces 

 dores de petite ou de grande tendue; mais lorsque les dimensions sont con- 

 sidrables, la surface reste brillante pendant plus ou moins de temps et semble 

 se trouver dans un tat passif semblable celui du fer qui a t plong dans 

 l'acide nitrique concentr; dans ce cas, il n'y a aucun effet de coloration. 

 D'o peut donc provenir cet tat passif du laiton mis en rapport avec le ple 

 positif d'un appareil voltaque? Est-il d ou la formation d'un oxyde de 

 cuivre qui s'oppose, par consquent, celle du peroxyde anhydre, ou bien 

 parce que le plombate de potasse est simplement dcompos? Ce sont des 

 questions que nous avons d indiquer en parlant de l'tat des surfaces, mais 

 qui ne pourront tre approfondies quje lorsque je parlerai de la coloration. 

 On reconnat immdiatement un signe certain que celle-ci ne s'effectuera 

 pas, c'est lorsqu'il se dpose beaucoup de plomb sur l'lectrode ngatif, et 

 cela s'explique facilement: le protoxyde de plomb, n'tant pas peroxyde, doit 

 tre rduit; aussi, peu d'instants aprs l'immersion, on voit si la coloration 

 aura lieu ou non. 



Quant la prparation du fer ou de l'acier, lorsque la plaque a t po- 

 lie, on frotte la surface avec de l'eau alcalise et on lave grande eau. 



Du procd de coloration. 



Lorsque l'on soumet l'action d'un appareil compos de quelques cou- 

 ples, une dissolution sature de protoxyde de plomb daus la potasse, au 

 degr de densit indiqu, en prenant pour lectrode ngatif un fil ou une 

 lame de platine, et pour lectrode positif une lame d'or ou de platine, il se 

 dpose immdiatement sur celle-ci une couche de peroxyde anhydre de 

 plomb, qui augmente peu peu d'paisseur, en produisant successivement 

 tous les effets de couleur que prsentent les anneaux colors ou les lames 

 minces. Aussitt que la coloration est termine, il faut retirer la lame co- 

 lore de la dissolution plombique, et la laver grande eau, afin d'enlever 

 toute la potasse, qui ragirait assez promptement sur le peroxyde pour le 

 changer en protoxyde qu'elle dissolverait. La coloration commence d'ordi- 

 naire sur les bords des lames, dans les parties les plus loignes des points 

 d'attache, dans les parties, par consquent, o l'action chimique du cou- 

 rant est la plus forte. C'est pour ce motif que , sans prcautions pralables , 

 il est impossible d'avoir des couleurs uniformes. Les couches de peroxyde 

 de plomb adhrent tellement, qu'elles supportent le bruni la peau et au 

 rouge d'Angleterre , et non le bruni la sanguine ou au brunissoir d'acier 

 -ou de corne, par la raison que cette opration ne peut s'appliquer qu'aux 



C. R., 1844. I Semcstre.(T. XVIII, N 6.) '-^8 



